## Indonesian Journal of Pure and Applied Chemistry
journal homepage: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/IJoPAC
GREEN SYNTHESIS NANOPARTIKEL PERAK MENGGUNAKAN EKSTRAK DAUN PUCUK IDAT (Cratoxylum glaucum)

## SEBAGAI BIOREDUKTOR
Verry Andre Fabiani*, Febry Sutanti, Desti Silvia, Megawati Ayu Putri
Jurusan Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung
* Corresponding author: verry-andre@ubb.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Received 18 July 2018 Accepted 30 December 2018 Available online 30 December 2018 Keywords: particle size, pucuk idat, Scherrer formula, silver nanoparticle, reducing agent An  environment  friendly  technique  for  green  synthesis  of  silver nanoparticles  has  been  reported.  Silver  nanoparticle  have  been synthesized using water extract of leaves of pucuk idat (Cratoxylum glaucum), commonly known as local Bangka plant. The flavonoid and tannin  present  in  the  extract  act  as  reducing  agent.  AgNO 3 0,05  M solution  was  reducing  using  the  extract  at  room  temperature  by stirring.  Color  changing  of  the  solution  was  detected  at  30  minutes reaction  time.  The  color  tends  to  be  darker  by  the  increasing  of reaction  time.  Various  techniques  used  to  characterize  synthesized nanoparticles  are  UV-Visible  spectrophotometer,  x-ray  diffraction (XRD)  and  scanning  electron  microscopy  (SEM).  UV-Visible spectrophotometer  showed  absorbance  peak  in  405  nm, the  XRD shows  that  silver  nanoparticles  formed  are  crystalline.  The  average particle size of Ag nanoparticles estimated from the Scherrer formula is 35,59 nm, while SEM image shows shape of silver nanoparticle is random and some spherical shape.
© 2018 IJoPAC. All rights reserved

## 1. Pendahuluan
Kepulauan  Bangka  Belitung  memiliki  berbagai  tanaman  endemik  yang  potensial  untuk dikembangkan. Salah  satu  tanaman  yang  menarik  untuk  diteliti  yaitu  tanaman  pucuk  idat (Cratoxylum glaucum). Tanaman ini tumbuh pada lahan terbuka dengan intensitas matahari yang tinggi.  Pucuk  idat  sangat  dikenal  oleh  masyarakat  di  Bangka  Belitung  karena  sering dimanfaatkan sebagai penyedap masakan. Bagian tanaman pucuk idat yang diolah masyarakat yaitu  pada  daunnya.  Daun  pucuk  idat  mengandung  banyak  senyawa  antioksidan, metabolit sekunder mayor yang ditemukan pada daun pucuk idat meliputi flavonoid dan tanin [1] . Senyawa tersebut berupa fenolik yang secara teoritis memiliki sifat pereduksi sehingga dapat digunakan sebagai bioreduktor pada sintesis nanopartikel perak [2] .
Nanopartikel merupakan suatu partikel berukuran nano sekitar 1-100 nm. Material dengan struktur nanopartikel umumnya memiliki sifat yang berbeda dengan struktur aslinya. Berbagai sifat  tersebut  dapat  dimodifikasi  melalui  pengontrolan ukuran  partikel,  pengaturan  komposisi kimia,  modifikasi  permukaan,  dan  pengontrolan  interaksi  antar  partikel [3-4]. Berbagai  jenis nanopartikel  saat  ini  telah  banyak  disintesis  seperti  nanopartikel  emas,  perak,  besi  ,zink,  dan logam  oksida [5] . Nanopartikel  perak  (NPP)  memiliki  keunggulan  dibandingkan  dengan nanopartikel emas karena sifat optis NPP lebih baik [6], sehingga NPP dapat digunakan sebagai
detektor dan sekaligus sebagai indikator pewarnaan (kolorimetri). Selain itu nanopartikel perak telah banyak digunakan pada pakaian, alas kaki, cat, perban, peralatan rumah tangga, kosmetik, dan plastik karena memiliki sifat antibakteri [7] .
Nanopartikel  perak  dapat  disintesis  dengan  metode  fisika,  kimia  dan  biologi.  Meskipun metode fisika dan kimia menghasilkan partikel yang murni, namun metode tersebut mahal dan tidak ramah lingkungan. Sehingga metode biologi dipilih dengan menggunakan reduktor ekstrak tanaman [8-14] .  Metode  ini  merupakan  metode  sintesis  nanopartikel  yang  ramah  lingkungan karena  mampu  meminimalisir  penggunaan  bahan-bahan  anorganik  yang  berbahaya  dan sekaligus limbahnya sehingga lebih dikenal dengan bioreduktor [4]. Penelitian sebelumnya telah menggunakan ekstrak daun manggis, daun gambir, daun sirih, dan daun ketapang [15-18] sebagai bioreduktor dalam sintesis nanopartikel perak, sehingga dihasilkan partikel berukuran yang rata- rata dibawah 100 nm dengan struktur spherical [19-20] .
Pada penelitian ini dilakukan sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak daun pucuk idat (Cratoxylum  glaucum) .  Sintesis  nanopartikel  perak  dilakukan  dengan  mereaksikan  ekstrak pucuk idat dan larutan perak nitrat (AgNO 3 ) 0,05 M (1:2) melalui proses pengadukan selama 24 jam. Karakteristik nanopartikel perak dianalisis dengan UV-Vis, XRD dan SEM.

## 2. Metode
2.1. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuades, aseton teknis, ekstrak pucuk idat dan perak  nitrat  (AgNO 3 ) Merck .  Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu, hotplate ,  oven, neraca analitik, peralatan gelas, Fourier Transform Infra Red (FTIR) Shimadzu, Spektrofotometer UV-Vis SPECORD 210 PLUS - 223F1936C dan X-Ray Diffraction PAN alytical .

## 2.2. Prosedur penelitian Preparasi Daun Pucuk Idat
Daun  pucuk  idat  dibersihkan  dan  kemudian  dikeringkan  dengan  cara  diangin-anginkan  pada suhu  kamar.  Daun  yang  telah  kering  dipotong  hingga  berukuran  kecil  kemudian  dihaluskan dengan blender . Serbuk daun pucuk idat disimpan dalam wadah yang bersih dan terlindung dari cahaya agar tidak terjadi kerusakan dan penuruan mutu.

## Ekstraksi Daun Pucuk Idat
Sebanyak 20 gram serbuk daun pucuk idat dicampurkan ke dalam 100 mL akuades, selanjutnya direbus  hingga  mendidih.  Campuran kemudian  didinginkan  dan  disaring  untuk  memisahkan filtrat  dan  residunya.  Filtrat  yang  diperoleh  kemudian  disimpan  dalam  wadah  bersih  dan tertutup untuk kemudian digunakan sebagai bioreduktor pada sintesis nanopartikel perak.

## Sintesis Nanopartikel Perak
Sebanyak  20  mL  ekstrak  pucuk  idat  dicampurkan  kedalam  40  mL  larutan  AgNO 3 0,05 M. Campuran  diaduk  dengan magnetic  stirer selama  24  jam  pada  suhu  ruang  hingga  membentuk endapan. Setelah pengadukan selesai, campuran di sentrifuge dengan kecepatan 3500 rpm selama 10 menit. Hasil sentrifuge kemudian diperoleh filtrat dan endapan. Endapan dikeringkan dalam oven pada suhu 80 o C selama 2 jam. Endapan yang telah kering kemudian digerus hingga halus dan  ditimbang.  Filtrat  yang  diperoleh dilakukan  analisis  UV-Vis  untuk  mengidentifikasi terbentuknya  nanopartikel  perak.  Kemudian  endapan  dianalisis  dengan  XRD  untuk  melihat derajat kristalinitas dan menghitung ukuran partikel melalui persamaan Scherrer serta analisis SEM untuk mengamati bentuk morfologi nanopartikel perak.

## 3. Hasil dan Diskusi

## 3.1 Ekstraksi Daun Pucuk Idat
Pada  penelitian  ini,  ekstraksi  daun  pucuk  idat  dilakukan  menggunakan  pelarut  air.  Pemilihan pelarut air disebabkan karena lebih ekonomis, mudah diperoleh, tidak menguap, tidak beracun, tidak
mudah  terbakar  dan  stabil.  Selain  itu,  pelarut  air  merupakan  pelarut  yang  baik  untuk  ekstraksi senyawa dengan berat molekul rendah seperti flavonoid [21]. Untuk memperkuat hal tersebut maka dilakukan analisis FTIR pada ekstrak pucuk idat.
Gambar 1. Spektrum FTIR Ekstrak Daun Pucuk Idat
Berdasarkan spektrum FTIR pada ekstrak pucuk idat (Gambar 1) dapat diamati bahwa terdapat serapan  pada  daerah  bilangan  gelombang  3333,64  cm -1 yang  menunjukan  gugus  fungsi -OH [22]. Menurut Gurunathan et al . [23] ion hidroksida diperlukan untuk mempercepat proses reduksi ion Ag + pada sintesis nanopartikel perak. Selain itu terdapat serapan pada daerah  2107,29 cm -1 dan 1637,41 cm -1 yang masing-masing menunjukkan adanya gugus -C-O dan -C=O [22] , Berdasarkan hasil analisis FTIR  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  gugus  hidroksil  dan  karbonil  mengindikasikan  adanya senyawa flavonoid dan tanin pada ekstrak daun pucuk idat.

## 3.2 Sintesis Nanopartikel Perak
Nanopartikel  Perak  (NPP)  telah  banyak  digunakan  dalam  berbagai  aplikasi  pada  dunia  medis maupun  produk  rumah  tangga  karena  sifatnya  sebagai  antibakteri.  Sintesis  NPP  menggunakan ekstrak  tanaman  merupakan  salah  satu  metode green  synthesis yang  dapat  meminimalisir penggunaan bahan – bahan anorganik berbahaya dan tidak ramah lingkungan [24]. Pada penelitian ini digunakan ekstrak pucuk idat sebagai bioreduktor pada sintesis nanopartikel perak (NPP). Prinsip kerja  tanaman  dalam  mereduksi  NPP  adalah  kemampuan  senyawa  pada  tanaman  yang  mampu mereduksi  Ag  yang  bermuatan  (Ag + )  menjadi  nanopartikel  Ag 0 [25]. Seperti  telah  diketahui  bahwa logam Ag memiliki  satu muatan  positif,  untuk membuat  nanopartikel logam  perak  dan  kemudian tereduksi  menjadi  Ag 0 dengan  bantuan  ekstrak  tanaman  sebagai  reduktor.  Proses  reduksi    pada pembentukan nanopartikel perak disebabkan adanya senyawa metabolit sekunder pada daun pucuk idat yaitu senyawa fenolik seperti flavonoid dan tanin. Senyawa tanin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder dari pucuk idat yang mengalami oksidasi dan Ag + pada AgNO 3 yang mengalami reduksi  menjadi  Ag 0 ,  sehingga  dalam  pembuatan  nanopartikel  perak  (NPP)  reaksi  yang  terjadi merupakan reaksi redoks (Gambar 2) [26] .
Gambar 2. Struktur Molekul (a)Tanin, (b) Struktur Sederhana dari Tanin,
(c) Mekanisme Reaksi Kemungkinan Pembentukan NPP [27]
Sumber  Ag  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  perak  nitrat  (AgNO 3 )  0,05  M  yang kemudian direaksikan dengan ekstrak pucuk idat. Menurut penelitian Arief dkk [16] , larutan AgNO 3 dengan konsentrasi 0,05 M merupakan konsentrasi optimum untuk menghasilkan rendemen yang besar.  Semakin  besar  konsentrasi  perak  nitrat  maka  proses  reduksi  akan  semakin  cepat.  Hal  ini diakibatkan ion Ag dalam larutan makin banyak dan pereduksi alami tidak sulit dalam melakukan interaksi atau berikatan dengan ion Ag. Endapan yang diperoleh berwarna coklat keabuan (Gambar 3) yang mengindikasikan terbentuknya nanopartikel [28] .
Gambar 3. Padatan Nanopartikel Perak
Pada  sintesis  nanopartikel  perak  terjadi  pembentukan  polimer  perak  dan  kemudian  terhidrolisis membentuk  inti  perak [29] .  Inti  perak  muncul  dalam  kondisi  jenuh  sehingga  menyebabkan terbentuknya koloid seperti dijelaskan pada Gambar 4.

## 3.3 Karakterisasi Nanopartikel Perak 3.3.1 Analisis Perubahan Warna
Pada saat proses pencampuran larutan AgNO 3 dengan ekstrak pucuk idat, warna larutan yang semula  berwarna  kuning  kemudian  setelah  30  menit  didiamkan  tampak  warna  larutan  menjadi kecoklatan dan menjadi keabuan setelah 24 jam (Gambar 5). Perubahan warna tersebut merupakan salah  satu  indikator  terbentuknya  nanopartikel  perak  karena  telah  terjadinya  proses  reduksi  ion perak [30] .
Gambar 5. Warna larutan saat didiamkan pada waktu (a) 0 Menit (b) 30 menit dan (c) setelah pengadukan 24 jam
Sintesis  nanopartikel  perak  dilakukan  dengan  metode  pengadukan  menggunakan magnetic stirrer selama  24  jam.  Setelah  pengadukan,  larutan  yang  semula  berwarna  kecoklatan  kemudian berubah  menjadi  warna  coklat  keabuan  yang  disertai  adanya  endapan.  Pengadukan  yang  kontinu selama  proses  sintesis  dapat  memengaruhi  kecepatan  dan jumlah  nanopartikel  perak  yang dihasilkan. Pengadukan juga mampu mempercepat terjadinya reaksi serta dapat menghomogenkan larutan.  Proses  tersebut  juga  mampu  mencegah  terjadi  agregasi  antar  nanopartikel  sehingga terdistribusi merata didalam larutan [31].

## 3.3.2 Analisis Spektrofotometer UV-Vis
Salah  satu  analisis  untuk  mengidentifikasi  terbentuknya  nanopartikel  yaitu  analisis spektrofotometer UV-Vis. Analisis spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk analisis kualitatif atau kuantitatif pada suatu senyawa. Absorpsi cahaya ultraviolet maupun cahaya tampak mengakibatkan terjadinya transisi elektron dimana elektron-elektron dari orbital dasar berenergi rendah ke orbital keadaan  tereksitasi  berenergi  lebih  tinggi.  Radiasi  ultraviolet  maupun  sinar  tampak  dapat  diserap tergantung  pada  transisi  elektron.  Molekul-molekul  yang  membutuhkan  banyak  energi  untuk transisi elektron, akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek sedangankan molekul yang membutuhkan sedikit energi akan menyerap panjang gelombang yang lebih panjang [32] .
(a ) (b ) (c )
Berdasarkan  hasil  analisis  Spektrofotometer  UV-Vis  (Gambar  6),  serapan  panjang  gelombang maksimum  untuk  nanopartikel  perak  yaitu  405  nm. Pada  panjang  gelombang  395-405  nm mengindikasikan terbentuknya nanopartikel perak dengan ukuran 10-14 nm [33].

## 3.3.3 Analisis XRD
Karakterisasi  XRD  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  derajat  kristalinitas  (penentuan struktur  kristal-amorf)  dan  orientasi  (hkl)  serta  dapat  menentukan  ukuran  kristal  menggunakan persamaan Scherrer pada  identifikasi  pola  difraksi  dan  intensitas  puncak [27] .  Difraktogram nanopartikel perak dapat dilihat pada Gambar 7.

## Gambar 7. Difraktogram XRD Nanopartikel Perak (merah) dan standar Ag (biru)
Puncak-puncak pola difraksi nanopartikel perak dengan jelas ditunjukkan pada nilai 2 θ yaitu 37,99 o , 44,10 o , 64,23 o dan 77,26 o dengan nilai FWHM ( Full Width at Half Maximum ) masing-masing 0,0053, 0,0031, 0,004, 0,0066. Menurut database pada International Centre for Diffraction Data (ICDD No. 01- 071-4613), pola difraksi nanopartikel perak terdapat pada puncak difraksi 38,09 o , 44,27 o , 64,41 o dan 77,35 o yang ditunjukkan dengan indeks Miller (111), (200), (220), dan (311). Berdasarkan database ICDD,  hasil  pengukuran  XRD  menunjukkan  adanya  kesesuaian  pola  difraksi  dengan  referensi sehingga dapat disimpulkan pada sampel penelitian ini terbentuk nanopartikel perak dengan sistem kristal kubik. Hasil analisa XRD selain digunakan untuk menentukan struktur kristal dalam sampel, juga dapat digunakan untuk mengetahui ukuran kristal nanopartikel perak menggunakan persamaan Scherrer .
=
dimana : D = ukuran partikel (nm)
λ = panjang gelombang Cu-K α (1,5406 Å ) K = shape factor (0,9) β = FWHM (rad) θ = sudut Bragg (rad)
Tabel 1. Hasil Data XRD Nanopartikel Perak
2 θ (deg) θ (rad) FWHM (rad) D (nm) 37,9901 0,3315 0,0053 27,35 44,1076 0,3849 0,0031 47,83 64,239 0,5605 0,004 40,71 77,2618 0,6742 0,0066 26,48 Ukuran Partikel (D) Rata-rata 35,59
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan  persamaan Scherrer diperoleh  rata-rata  ukuran nanopartikel perak yaitu 35,59 nm

## 3.3.4 Analisis SEM
Nanopartikel  perak  hasil  sintesis  dikarakterisasi  dengan  instrument Scanning  Electron  Microscopy (SEM). Analisis SEM bertujuan untuk mengetahui morfologi nanopartikel perak.

## Gambar 8. Morfologi Nanopartikel Perak
Gambar 8 menunjukkan bahwa nanopartikel perak hasil sintesis memiliki bentuk acak dan beberapa berbentuk spherical dengan ukuran yang bervariasi akibat efek dari agregasi  nanopartikel [15] .

## 4. KESIMPULAN
Daun  pucuk  idat  ( Cratoxylum  glaucum )  dapat  digunakan  sebagai  bioreduktor  dalam  sintesis nanopartikel  perak.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan  mereaksikan  ekstrak  pucuk  idat  dan larutan AgNO 3 0,05 M (1:2) melalui proses pengadukan selama 24 jam. Karakteristik nanopartikel perak  dapat  diamati  dari  perubahan  warna  kuning  hingga  coklat  keabuan  yang  disertai  endapan, selain  itu  berdasarkan  analisis  UV-Vis  menunjukkan  serapan  pada  panjang gelombang  405  nm. Karakterisasi XRD menunjukkan adanya kesesuaian dengan pola difraksi nanopartikel referensi dan diperoleh  ukuran  partikel  rata-rata  menggunakan  persamaan Scherrer yaitu  35,59  nm.  Morfologi nanopartikel  perak  memiliki  bentuk  yang  acak  dan beberapa spherical akibat  efek  agregasi nanopartikel.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  diberikan  kepada  DIKTI  atas  bantuan  dana  penelitian  melalui  skim  Program Kreatifitas Mahasiwa Bidang Penelitian Tahun 2018.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Mahardika,  RG  dan Roanisca,  O.  2018., Antioxidant  Activity  and  Phytochemical  of  Extract Ethyl Acetat Pucuk Idat ( Cratoxylum Glaucum ), Indo. J. Chem. Res, 5(2), 481-486 (2018)
[2] Philip, D., Green Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles Using Hibiscus rosasinensis , Physica E . 42(5): 1417- 1424 (2010).
[3] Bandyopandhyay, A.K., Nano Material, New Age International Ltd, New Delhi (2008).
[4] Feldheim,  D.L  and  Foss,  C.A  Jr.,  Metal  nanoparticles  ;  Sinthesis,  characterization  and Applications. Marcel Dekker Inc. Switzerland (2002).
[5] Prasad,  S.B.,  Current  Understanding  of  Synthesis  and  Pharmacological  Aspects  of  Silver Nanoparticles, American  Journal  of  Phytomedicine and  Clinical  Therapeutics, 1(7):  536-547 (2013).
[6] Caro, C., Castillo, P.M., Klippstein, R., Pozo, D., Zaderenko, A.P. Silver Nanoparticles: Sensing and Imaging Application. University of Seville-UPO-Junta the andalucia-spain, (2010).
[7] Oldenburg,  S.J.,  2014, Silver Nanoparticles:  Properties  and Applications . (Online): www.sigmaaldrich.com/materi  alsscience/nanomaterials/silvernanoparticles.html. diakses  tanggal 10 Juli 2018 (2014).
[8] Sastry.M,  Ahmad.  A,  Khan.  M,  and  Kumar.  R,  Microbial  nanoparticle  production,  in Nanobiotechnology, ed. by Niemeyer CM and Mirkin CA. Wiley-VCH, Weinheim, 126, (2004).
[9] Bhattacharya  D,  Rajinder  G,  Nanotechnology  and  potential  of  microorganisms, Crit  Rev Biotechnol , 25:199-204, (2005).
[10] Mohanpuria  P,  Rana  Nisha  K  and  Yadav  SK,  Biosynthesis  of  nanoparticles:  technological concepts and future applications, Journal of Nanoparticle Research 10:507-517, (2008).
[11] Li, L., C. Liu, Z. Liu, R. Tsao and S. Liu, Identification of phenylethanoid glycosides in plant extract  of Plantago  asiatica L.  by  liquid  chromatography-electrospray  ionization  mass spectrometry, Chinese J. Chem .  27 : 541-545, (2009).
[12] Vera-Montenegro.  Y,  F.  Ibarra-Velarde,  G.  Ramirez-Avila  and  J.  Munguia-Xochihua, In  vitro fasciolicide activity of some plant extracts against newly excysted flukes, Ann. New York Acad. Sci ., 1149:180-182, (2008).
[13] Prabhu,  N.,  T.R.  Divya  and  G.  Yamuna,  Synthesis  of  silver  phyto  nanoparticles  and  their antibacterial efficacy, Digest J. Nanomater. Biostruct ., 5 : 185-189, (2010).
[14] Padmadhas, R. and R. Ragunathan, Effect of lead nano particle present in the leaf of Calotrphis Gigantea which result in the loss of the painted grass hoppe of the Western ghats species in India.Int, J. Nanotechnol. Appl ., 3 : 89-96, (2009).
[15] Masakke,  Y,  Rasyid  M,  Sulfikar, Biosintesis  Nanopartikel  Perak  Menggunakan  Ekstrak Metanol Daun Manggis ( Garcinia mangostana L. ). Jurnal Chemica 15 (2): 45 – 57 (2014).
[16] Arief,  S.  Rahma,  W.  Wellia,  D.V.  Zulhadjri., Green  Synthesis Nanopartikel  Ag  dengan Menggunakan Ekstrak Gambir Sebagai Bioreduktor. Prosiding Semirata 2015 Bidang Mipa Bks- Ptn Barat. Universitas Tanjungpura, Pontianak. 233 – 238 (2015).
[17] Purnamasari,  M.D.,  Sintesis  Antibakteri  Nanopartikel  Perak  Menggunakan  Bioreduktor Ekstrak  Daun  Sirih (Piper  betle  linn) dengan  Irradiasi  Microwave, Skripsi, Jurusan  Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang (2015).
[18] Lembang  E.Y,  Maming,  M.  Zaki,  Sintesis  Nanopartikel  Perak  Dengan  Metode  Reduksi Menggunakan  Bioreduktor  Ekstrak  Daun  Ketapang (Terminalia  catappa), Repository  UNHAS (2013).
[19] Leela  A,  Vivekanandan  M.,  Tapping  the  Unexploited  Plant  Resources  for  the  Synthesis  of Silver Nanoparticles. African Journal of Biotechnology, 7(17):3162-3165 (2008).
[20] Zargar M, Hamid, A. A., Bakar, F. A., Shamsudin, M. N., Shameli K, Jahanshiri F, Farahani F, Green  Synthesis  and  Antibacterial  Effect  of  Silver  Nanoparticles  Using  Vitex  Negundo  L. Article Molecules, 16: 6667-6676 (2011).
[21] Wijesekera, ROB, The Medicinal Plant Industry, Washington DC : CRC Press, pp. 85-90 (1991).
[22] Skoog, D. A., Holler, E. J., Crouch, S. R., Principles of Instrumental Analysis. Thomson Higher Education. USA. Pp. 848-851 (2007).
[23] Gurunathan S, Kalimuthu K, Ramanathan V, Venkataraman D, Sureshbabu RKP, Jeyaraj M, Nellaiah H, & Soo HE, Biosynthesis, purification, and characterization of silver nanoparticles using E. coli . Colloids and surface B: Biointerfaces 74: 328-335 (2009).
[24] Thakkar,  K.N.,  Mathre,  S.S.,  dan  Parikh,  N.Y., Biological  synthesis  of metallic nanoparticle. Nanomedicine: nanotechnology, biology and medicine , 6, 257- 262 (2010).
[25] Kumar,  V.,  Yadav,  S.  K., Plantmediated  synthesis  of  silver  and  gol  nanoparticles and  their application, J. Chem. Technol. Biotechnol . 84: 151- 157 (2009).
[26] Shankar, S. S., Rai, A., Ahmad A., & Sastry,M.., Rapid synthesis of Au, Ag,and bimetallic Au core–Ag shell nanoparticles using Neem (Azadirachta indica) leaf broth, J. Colloid Interface Sci ., 275(4): 496-502 (2004).
[27] Payapo,  I.A,  Zakir,  M.,  Soekamto,  N.H.,  Sintesis  Nanopartikel  Perak  Menggunakan  Ekstrak Daun  Ketapang (Terminalia  catappa) dan  Potensinya  sebagai  Tabir  Surya, Repository  UNHAS (2016).
[28] Yugandhar.  P,  Savithramma.  N,  Biosynthesis,  characterization  and  antimicrobial  studies  of green  synthesized  silver  nanoparticles  from  fruit  extract  of  Syzygium  alternifolium  (Wt.) Walp. an endemic, endangered medicinal tree taxon, Appl Nanosci 6:223–233 (2015).
[29] Fatimah, Is., Nur Afisa Lintang Mutiara, 2016. Biosynthesis of silver nanoparticles using putri malu (Mimosa pudica) leaves extract and microwave irradiation method. Jurnal Molekul 11 (2) : 288-298 (2016).
[30] Sankar NS, Dipak P, Nilu H, Dipta S, Samir KP, Green synthesis of silver nanoparticles using fresh  water  green  alga  Pithophora  oedogonia  (Mont.)  Wittrock  and  evaluation  of  their antibacterial activity. Appl Nanosci 5:703–709 (2014).
[31] Matutu  JM,  Maming  dan  Taba  P.,  Sintesis  Nanopartikel  Perak  dengan Metode  Reduksi Menggunakan Buah Merah (Pandanus Conoideus) Sebagai Bioreduktor. Jurusan Kimia FMIPA UNHAS (2016).
[32] Amiruddin,  M.A.  dan  Titik  Taufikurrohmah.,  2013,  Sintesis  dan  Karakterisasi  Nanopartikel Emas  menggunakan  Matriks  Bentonit  sebagai  Material  Peredam  Radikal  Bebas  dalam Kosmetik. Journal of Chemistry . 2(1): 68- 75 (2013).
[33] Solomon  SD,  Mozghan  Bahadory,  Aravindan  V.  Jeyarajasingam,  Susan  A.  Rutkowsky,  and Charles  Boritz,  Synthesis  and  Study  of  Silver  Nanoparticles, Journal  of  Chemical Education , 84(2): 322-325 (2007).